Chemical compound
**Полибутилен** (**полибутен-1**, **поли(1-бутен)**, **PB-1**) е полиолефин или заситен полимер со хемиска формула (CH2CH(Et))n. Ова соединение не треба да се помеша со соединението полибутен.

Производство
------------

Полибутиленот се произведува со полимеризација на 1-бутен со помош на катализатори од типот Ziegler-Natta.

### Катализатори

Изотактичкиот PB-1 се произведува комерцијално користејќи два типа хетерогени Ziegler-Natta катализатори.

Одлики
------

PB-1 е високомолекуларен, линеарен, изотактички и полукристален полимер. PB-1 ги комбинира типичните одлики на конвенционалните полиолефини со одредени својства на техничките полимери.

Кога се применува како чиста или армирана смола, може да замени материјали како метал, гума и инженерски полимери. Исто така се користи за менување на одликите на другите полиолефини како полипропилен и полиетилен. Поради неговите специфични својства, главно се користи како флексибилно пакување, за производство на бојлери и адхе.

Изотактичкиот полибутилен кристализира во три различни форми. Кристализацијата од растворот дава форма-III со точка на топење од 106,5 °C. Ладењето од топењето резултира во форма II која има точка на топење од 124 °C и густина од 0,89 g/cm 3. На собна температура, спонтано се претвора во форма-I со точка на топење од 135 °C и густина од 0,95 g/cm 3 .

PB-1 генерално е отпорен на хемикалии како што се детергенти, масла, масти, киселини, бази, алкохол, кетони, алифатични јаглеводороди и топли поларни раствори (вклучувајќи вода). Покажува помала отпорност на ароматични и хлорирани јаглеводороди, како и оксидирачки киселини од другите полимери како полисулфон и полиамид 6/6. Дополнителните одлики вклучуваат одлична отпорност на влажно триење, лесна протечност на топење (разредување со смолкнување) и добра дисперзија на полнила. Компатибилен е со полипропилен, етилен пропиленска гума и термопластични еластомери .

Некои својства:

* Модул на еластичност 290–295 MPa
* Јакост на истегнување 36,5 MPa
* Молекуларна тежина 725.000 (g/mol)
* Кристалност 48-55%
* Апсорпција на вода <0,03%
* Температура на транзиција на стакло -25 до -17 °C
* Топлинска спроводливост 0,22 W/(m·K)

Еколошка долговечност
---------------------

Системите за водовод и греење направени од PB-1 се користат во Европа и Азија повеќе од 30 години. Првите референтни проекти во системите за централно греење и подно греење во Германија и Австрија од раните 1970-ти сè уште се во функција денес.

Меѓународните стандарди поставуваат минимални барања за перформанси за цевки направени од PB-1 што се користат во апликации за топла вода. Стандардизираните методи на екстраполација предвидуваат животен век поголем од 50 години на 70 години °C и 10 бари.

Наводи
------

1. ↑  Mark Alger, Mark S. M. Alger (1997). *Polymer science dictionary*. Springer. стр. 398. ISBN 978-0-412-60870-4.
2. ↑  Whiteley, Kenneth S.; Heggs, T. Geoffrey; Koch, Hartmut; Mawer, Ralph L.; Immel, Wolfgang (2000), „Polyolefins", *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*, Weinheim: Wiley-VCH, doi:10.1002/14356007.a21\_487
3. 1 2 3  Charles A. Harper (2006). *Handbook of plastics technologies: the complete guide to properties and performance*. McGraw-Hill Professional. стр. 17. ISBN 978-0-07-146068-2.
4. 1 2 3  Freeman, Andrew; Mantell, Susan C.; Davidson, Jane H. (2005). „Mechanical performance of polysulfone, polybutylene, and polyamide 6/6 in hot chlorinated water". *Solar Energy*. **79** (6): 624–37. Bibcode:2005SoEn...79..624F. doi:10.1016/j.solener.2005.07.003.